50 — 
Die Gefässe sind vereinzelt oder zu kleinen Gruppen 
vereinigt, ihre Querwände sind immer vollständig durch¬ 
brochen. Die Holzfasern sind mässig verdickt. Parenchym 
spärlich und zerstreut. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 073 bis 0*97 (0-85), 
lufttrocken 0-43 bis 0*63 (0*53) (Nördlinger). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Plolze 30 bis 49% 
des Gewichtes (Jfördlingir). 
Schwinden. Längenholz 0-500 bis 0*697%, Querholz 
in der Richtung der Spiegel 0-9 bis 4*8%, in der Richtung 
der Jahresringe 1*9 bis 9*2%; Querholz im Mittel 4*2°/ 0 
(Karmarsch). In der Richtung der Spiegel 1 bis 2%, in der 
Richtung der Jahresringe 7 bis 9% (Nördlinger). 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Längenausdehnung 0*697%; Ausdehnung in der 
Richtung der Spiegel 2*48%, in jener der Jahresringe 7*31% 
(Laves). 
Blasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
2*04 Kgr., Elastizitätsmodul 1021 Kgr. ; Bruchgrenze 2*72 Kgr. 
(Mikolaschek). 
b) Druck parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
1*41 Kgr., Elasticitätsmodul 949 Kgr., absolute Druckfestig¬ 
keit 2*61 Kgr. (Mikolaschek). 
c) Biegung: Elasticitätsgrenze 1*53 Kgr., Elastici¬ 
tätsmodul 704 Kgr., Biegungsfestigkeit 4*98 (Mikolaschek). 
cl) Torsion: Elasticitätsgrenze 0*28 Kgr., Elastici¬ 
tätsmodul 939 Kgr., Torsionsfestigkeit 0.93 Kgr. (Mikolaschek). 
e) Abscheerung: Abscheerphgsfestigkeit parallel 
zur Faser 0*69 Kgr., senkrecht zur Faser 2*26 Kgr. (Miko¬ 
laschek). 
Spaltbarkeit. Leichtspaltig. 
Härte. Weich. Setzt man den Widerstand beim 
Querschneiden von Buchenholz — 1, so ist derselbe, frisch 
gefälltes Holz vorausgesetzt, für Sahlweide = 1*37. 
